12 XXVII. Dr. Jaroslav Milbauer: 



Takto připravené látky měly vždy 100% Pk 3 Oi> byly ohnivě 

 červené barvy, specifické váhy: 8,9 (při 17° C.) 



Byly čistým orthoolovičitanem olovnatým. 



Analogické pokusy s jodičnanem neb bronričnaneni draselnatým 

 nevedly k cíli. 



Extrakce minia louhem draselnatým. 



Do kapitoly této zařaďuji některé pokusy, které jednak souvisí 

 již s dříve popsanými methodami, jednak vyžadují je další statě 

 místo předmluvy. 



Zředěný louh draselnatý rozpouští kysličník olovnatý z minia 

 velmi zvolna a jen za varu, téměř bez účinku byl za chladu. 



Lepšího vlivu dodělal jsem se 10%ním louhem draselnatým. 

 20 gr minia bylo rozetíráno s roztokem 20 gr hydroxydu drasel- 

 natého ch. č. s 200 ce vody za chladu v kulovém mlýnku po dobu 

 8 hodin. V preparátu technickém, obsahujícím 58,2% Pb 3 4 stoupl 

 obsah na 69,1% • Pozorování nasvědčuje tomu, že louh draselnatý 

 jako extrakční látka jest za chladu účinnější nežli roztok octanu 

 olovnatého. 



Za stejných poměrů po čtyř a půl hodiny trvajícím varu 

 stoupl titr jen na 61,6%- 



Byl-li použit louh 20% m\ tu varem tříhodinovým stoupl titr 

 na 70,9%. 



V mnohem lepším světle jevil se tento způsob extrakce, jestliže 

 sáhnuto ještě ku koncentrovanějšímu louhu. Příslušné pokusy pro- 

 vedeny v misce stříbrné, poněvadž ve sklu tekutina nebezpečně 

 bouchala utajeným varem, *) což vedlo obyčejně ku zkáze pokusů. 

 Mimo to sklo bylo korodováno a do preparátů vcházely nečistoty. 



100 gr minia, obsahujícího 58,2% Pb 3 4 vařeno po 25 minut 

 s roztokem 100 gr hydroxydu draselnatého ve 100 cc vody a získán 

 preparát 92 — 96°/o ni - Dvojí povaření s louhem draselnatým pp 5 minut 

 trvající vedlo ku preparátu 99,7%nírnu. 



Tento způsob extrakce louhem draselnatým koncentrovaným má 

 oproti způsobu Dumasovu několik výhod. 



Vede v krátkém čase k cíli,, eventuelně přítomný uhličitan olov 

 natý i síran olovnatý, jak specielní pokusy ukázaly, se rozpouští 

 v koncentrovaném louhu draselnatém. Z jiných nečistot v miniu tech- 



*) V nové nádobě skleněné z počátku tekutina vřela klidné, později, když 

 patrné ochladil se louhem povrch bouchala čím dál tím více. 



